insbesondere dessen von Madagaskar. 



71 



Hier tritt die Entfernung aller Kieselsäure und aller alka- 

 lischen Bestandteile und die relative Anreicherung an Tonerde, 

 sowie das Eintreten von Wasser besonders deutlich hervor. 

 Um den Unterschied der Lateritverwitterung von der gewöhn- 

 lichen tonigen Verwitterung in außertropischen Gegenden zu 

 zeigen, fügen die Herren WARTH zur Vergleichung die Ana- 

 lysen des Dolerits von Rowley Regis in Süd-Staffordshire (nach 

 W. W. WATTS und HENRY) und des daraus hervorgegangenen 

 tonigen Verwitterungsprodukts bei (III und IV). Hier ist der 

 Kieselsäure- und der Tonerdegehalt beinahe derselbe geblieben, 

 alles Eisen ist in Eisenoxyd übergegangen, der Kalk ist bis 

 auf einen kleinen Teil verschwunden, ebenso ist der Natron- 

 gehalt etwas verringert. Zugenommen hat das Kali und die 

 Magnesia um wenig, das Wasser um ziemlich viel. Das Nähere 

 zeigt die Vergleichung der vier Zahlenreihen von selbst. 



Vergleicht man in den obigen Analysen I — VIII die ver- 

 schiedenen Bestandteile miteinander, so treten einige schon 

 von den Herren WARTH erwähnte Beziehungen hervor. Die 

 Analysen sind nach fallendem Gehalt an A1 2 0 3 geordnet. In 

 derselben Reihenfolge nimmt der Gehalt an Fe 2 0 3 regelmäßig 

 zu. Gleichzeitig nimmt, wenn schon weniger regelmäßig, der 

 Wassergehalt ab, was wohl damit zusammenhängt, daß im 

 allgemeinen das Eisenhydroxyd wasserärmer ist als das Alu- 

 miniumhydroxyd, das ja doch in der Hauptsache als Hy- 

 drargillit angenommen werden muß. H. WARTH ist der Ansicht, 

 daß alles Eisenoxyd als solches wasserfrei, also nicht als 

 Hydroxyd vorhanden sei oder doch jedenfalls als ein sehr 

 wasserarmes Hydroxyd. Dem widerspricht aber die ausgeprägt 

 braune Farbe, die alle mir vorliegenden Proben ganz oder 

 doch jedenfalls teilweise zeigen. 



Von allen analysierten Proben enthält die in beiden obigen 

 Tabellen unter II angeführte am wenigsten Bestandteile neben 

 HoO, A1 2 0 3 und Fe 2 0 3 , nämlich nur 0,7 Si0 2 und 0,4 TiO,, 



